Franz Markus. Die Silberextraction in Tajovva. 
407 
Uebersichtlichkeit zu erlangen. Es sind daher mehrere, in verschiedener Zeit 
ausgefiihrte Versuche einerlei Art zusammengestellt, und bietet diese Zusammen- 
stellung keinen Anhaltspunct für ihre Gleichzeitigkeit oder Aufeinanderfolge. 
I. Extraction der Rohleche. 
1. Rohlcchb eschickung mit Speise. Röstung mit p e rio d isch er 
Feuerung. Nach der, auf Grundlage der anfangs bei den Versuchen im 
Kleinen erhaltenen Resultate bisher festgehaltenen Ansicht, dass sich die Speise 
getrennt mit Vortheil nicht verarbeiten lassen werde, wurden Leche mit etwas 
Speise, mit den schon bekannten Halten zur Stampfe gegeben. Die Röstung 
wurde mit periodischer Feuerung versucht. Da es nämlich mit Sicherheit anzu- 
nehmen war, dass ein grosser Theil des Silberabganges wesentlich in der, durch 
den Gasflammenzug bewirkten Verflüchtigung seinen Grund habe, die bei einem 
Durehkrählen während des Feuerns, wenn dieses auch noch so vorsichtig und bei 
möglichst geschlossenen Essenklappen geschah, jedenfalls noch erhöht werden 
musste, so war zu hoffen, dass bei einer Trennung dieser beiden Momente des 
Krählens von dem Feuern, die Abgänge sinken werden. 
Es wurde hierbei die Post in beiden Oefen nach dem Herablassen aus der 
oberen Etage auf einem Kamm von der Feuer- zur Fuchsseite zusammengekriiekt, 
um der Flamme die kleinste Oberfläche zu geben. Die Mehle wurden nun ohne 
Krählen stark erhitzt. Nach 25 Minuten wurden bei eingestellter Feuerung und 
geschlossenem Zuge diese gewendet, und nun fleissig gekrählt, was bis zu deren 
Schwarzwerden 35 Minuten dauerte, worauf abermals gefeuert wurde. Dieses 
musste viermal wiederholt werden, um die Garprobe ziemlich rein zu erhalten, 
worauf wie gewöhnlich der Kohl- und Salzzuschlag erfolgte. Nach der genom- 
menen Probe schien sich der Abgang hierbei etwas niederer zu stellen. 
Die Auslaugung und Fällung gingen jedoch anfangs wegen nicht voll- 
kommener Garröstung unrein. 
Es wurde nun die periodische Feuerung bei der Röstung bloss dreimal 
wiederholt und die Garröstung durch eine gewöhnliche halbstündige Ausfeuerung 
d. h. Feuerung während dem Durehkrählen, zu befördern versucht. 
Die Riickständehälte fielen hierbei meist auf den Normalhalt von 1 % Quintei. 
Die Auslaugung dauerte für eine Partie von 400 Pfund im Durchschnitte 
nur 6 Stunden; die Fällung ging gut. Es wurde hierbei, da nun schon lange 
Zeit die Silberfällung derart vollkommen erfolgte, dass fast das ganze Cement- 
silber in dem ersten Fällbottiche sich sammelte, und selten nur etwas in die zweite 
Bottichreihe überging, die dritte demnach zur Silberfällung entbehrliche Bottich- 
reihe zur Kupferfällung eingerichtet und mit Eisenstücken gefällt. Ausser einer 
Begränzung des Raumes für die Silberfällung war hierdurch der Vortheil erreicht, 
dass man das erste Cementkupfer, welches theils durch mechanisch mitgerissene 
Sübertheilchen , theils durch manchmal ausnahmsweise momentan noch etwas 
silberhaltig durchgehende Lauge, etwas reicher ausfiel, in einem geschlossenen 
kleinen Raume, getrennt von dem ganz armen, in den Lutten erhielt. 
52 * 
